Ueber Darstellung und Valenz des Berylliums. 9 ' 



dies dadurch, dass wir von der Erde, von Kienruss und von einer s}^- 

 rupsdicker Lösung krystallisirten Rohrzuckers einen dicken Brei bereite- 

 ten, davon dünne. cylindrische Stäbchen formten, dieselben vor dem Er- 

 hitzen in Chlorgas zuerst an der Luft trockneten und dann in mit Kien- 

 russ gefüllten Porzellantiegeln ausglühten. 



Erhitzt man ein solches Gemenge von Beryllerde und Kohlenstoff 

 in (Jhlorgas, so wird natürlich ein vollkonnnen calciumfreies Chlorberjd- 

 liuin gewonnen, denn Chlorcalcium ist, wenn es sich auch unter diesen 

 Umständen bildet, bei der Temperatur, wobei (Jhlorberyllium destillirt, gar 

 nicht flüchtig. Der geringe Calciumgehalt, der in unserer Beryllerde 

 vorhanden war, blieb also mit der überschüssigen Kohle in dem bei der 

 Keaction benutzten Glasrohre zurück. 



Aus schmelzendem Chlorberyllium versuchten wir wiederholt, das 

 Metall durch Elektrolyse abzuscheiden auf ungefähr ähnliche Weise, wie 

 es Bunsen neulich gelungen ist, die Metalle der seltenen Erden aus ihren 

 Chlorverbindungen zu isoliren. Alle unsere Versuche scheiterten doch 

 an dem Umstand, dass das geschmolzene Chlorid auch für einen sehr 

 starken Strom undurchdringlich war. Im geschmolzenen Zustande ist 

 also das Chlorberyllium ein Nichtleiter für die Elektricität. Alle Versuche, 

 aus cqncentrirter, wässeriger Chlorberylliumlösung mit Quecksilber als 

 Elektrode ein Berylliumamalgam darzustellen, blieben auch ohne jedem 

 Erfolg, denn es schied sich dabei nichts als Beryllcrde ab. 



Nach Misslingen der elektrolytischen Versuche blieb uns kein 

 anderes ]\Iittel übrig,, als das Metall aus Chlorberyllium mit Natrium 

 zu reduciren. Wie bekannt, ist Beryllium nach diesem Verfahren ge- 

 wonnen von Wühler '), welcher bei der Reduction einen gewöhnlichen 

 Platintiegel benutzte, und von Debray^), welcher die Operation in einem 

 Glasrohre unternahm, durcli welches er über zwei aus Thonerde und Kalk 

 geformte und mit Natrium gefüllte Nachen gasförmiges Chlorberyllium 

 mittelst eines Wasserstoftgasstroms leitete. Wir wiederholten Debray's 

 Versuche nur mit dem Unterschied, dass wir Nachen von Platin benutz- 

 ten, aber fanden seine Darstellungsmethode des Metalls wenig annehm- 

 bar; man erhält nämlich theils sehr wenig von dem gewünschten Pree- 

 parate, und theils ist dasselbe stark mit Silicium und Platin verunreinigt. 

 Das Glasrohr wird unvermeidlich angegriffen, und auch das Platingefäss 

 kann nicht dem Ang-riflT der vorhandenen Ao:entien widerstehen. 



•) Pogg. Ann. B. 13 p. f>n. 

 ■) A. a. 0. 



Nova Acta Reg. Soc. Sc. ü'iis. Ser. .111 



